( 1248 ) 



première et la deuxième attaque ne produisent aucun effet; à la troisième 

 seulement, il commence à se produire un oxyde graphitique incolore ou 

 très légèrement teinté ayant l'apparence d'un verre enfumé. Cet oxyde 

 graphitique se présente en hexagones réguliers. Avec l'acide concentré, il 

 faut aller jusqu'à la quatrième attaque pour avoir une transformation com- 

 plète en oxyde graphitique jaune. 



» Ces deux expériences nous démontrent donc nettement que la résis- 

 tance du graphite du fer aux agents oxydants est fonction de la tempéra- 

 ture à laquelle il a été porté. 



» Graphite de la fonte refroidie dans Veau. — Pour faire intervenir la 

 pression dans la préparation du graphite, nous avons employé l'artifice qui 

 nous a servi à comprimer fortement le carbone dans le fer liquide ; nous 

 avons brusquement refroidi nos culots de fonte en fusion dans l'eau froide. 



» Après un traitement au chlore, identique à celui que nous avons dé- 

 crit précédemment, il est resté un graphite brillant, de belle couleur noire, 

 et dont la forme était toute différente des autres graphites. Il se présente 

 en cristaux trapus dont les angles sont souvent émoussés et en masses irré- 

 gulières, dont la forme arrondie semble indiquer un commencement de 

 fusion. Sa densité est de 2,16; il brûle dans l'oxygène à 660° et il donne 

 à l'analyse les chiffres suivants : 



Cendres 1,29 Hydrogène o,64 



» Traité par le mélange oxydant ordinaire, il ne commence à se trans- 

 former en oxyde graphitique qu'à la troisième attaque. Avec l'acide nitrique 

 concentré, il faut quatre attaques pour arriver à l'oxyde graphitique jaune 

 cristallisé. 



» Graphite produit par V action du silicium sur la fonte. — Dans les expé- 

 riences précédentes, on ne s'était adressé pour préparer le graphite qu'à la 

 solubilité du carbone dans le fer. J'ai tenu à examiner le graphite produit 

 par une réaction chimique et j'ai chassé pour cela le carbone combiné au 

 fer dans une fonte par du silicium. 



» Le détail de cette préparation a été donné dans une Note précédente 

 ayant pour titre : « Déplacement du carbone par le bore et le silicium dans 

 » la fonte en fusion ». 



» Le graphite ainsi obtenu est d'une belle couleur noire en cristaux sou- 

 vent très réguliers. Sa densité est de 2,20. Il a donné à l'analyse : car- 

 bone 98,82; cendres o,85; hydrogène 0,20. 



» Il s'attaque avec facilité par le mélange oxydant et, dès la première 



